UBEB DIE BBDALKALIPH08PHOBE. !> 



dem Sulhdkörnchen ausgehend alsbald eine kristallinisch aussehende 

 Wucherung die ganze flüssige Perle durchsetzt und sie schnell 

 in eine undurchsichtige, breiige Masse verwandelt, «reiche beim 

 Erkalten emailartig erstarrt. Das Kalziumsultid bat sich also in 

 dem ganzen Volumen des N(3L i S0 4 verteilt. War das benutzte 

 Sulfid wismuthaltig, so leuchtet die Perle in blauer Farbe wie 

 die i?«-Phosphore. Es ist demnach Xa 2 SO i ein Zusatz, welcher 

 durch Überschuß nicht nur nicht verdünnt, sondern auch durch 

 aus nicht zerstörend wirkt auf die Phosphoreszenzfähigkeit. 



Über den Einfluß der Menge der Zusätze auf die Phosphores- 

 zenzen sind unsere Erfahrungen wie folgt zusammenzufassen: 



Ist der Zusatz in sehr feiner Verteilung vorhanden, wie etwa 

 wenn er dem Erdalkalikarbonat aus der Fallungslösung anhaftet, 

 so genügen schon sehr geringe Mengen, um ihn wirken zu lassen. 

 Um jedoch volle Wirkung zu erzielen, ist 0,005 g — 0,015 g des 

 Zusatzes meist noch etwas zu wenig.* Je mehr Metall ferner 

 vorhanden ist, um so mehr Zusatz ist auch nötig, um volle Wir- 

 kung in Bezug auf Intensität und Farbe zu erzielen. 



Die Zusatzmenge 0,1 g haben wir zur Erzielung größter in 

 tensität und Farbensättigung selten und dann nur wenig über- 

 schritten, sofern einfache Zusätze angewandt wurden. Es tritt 

 nämlich bei größeren Zusatzmengen leicht völlige Schmelzung 

 der Masse ein, was bedeutende Verunreinigung derselben aus den 

 Tiegelwänden zur Folge hat und wohl schon aus diesem Grunde, 

 auch wenn nicht außerdem der Zusatz zersetzend wirkt, stets 

 vermindertes Leuchten ergab. Nur im Falle gemischter Zusätze 

 konnte 0,1 g als gesamte Zusatzmenge oft mit Vorteil über- 

 schritten werden. 



3. Einfluß der Menge des Metalles. 



Den Einfluß der Menge der wirksamen Metalle betreffend 

 gilt die früher gegebene Charakterisierung auch für die neu hin- 

 zugekommenen Metalle, überall steigt die Phosphoreszenzhellig- 

 keit mit zunehmendem Metallgehalt zuerst sehr schnell an. so 

 daß bei Mengen, die meist unter 0,0001g liegen, schon nahezu 



* Bei 1 g Erdalkalisulfid. 



